ЭТЮДЫ ПО КРИСТАЛЛОГЕНЕЗИСУ. 
17 
\/ 1 
не обнаруживаютъ полнаго затемнѣнія ни при какомъ положеніи относительно перекрещен- 
ныхъ николей, что объясняется, очевидно, многократнымъ ихъ двойниковымъ сложеніемъ. 
Въ другихъ наблюдается косое затемнѣніе. Въ 
тѣхъ случаяхъ, когда кристаллики лежатъ на 
грани съ прямоугольнымъ очертаніемъ, затем - 
нѣніе образуетъ небольшой уголъ (около 3°30') 
съ длиннымъ ребромъ. На этой же грани на са- 
момъ краю ея наблюдается выходъ оптическихъ 
осей съ малымъ угломъ расхожденія. ф г 4 
Качественное испытаніе показало принадле- 
жность этихъ кристалловъ къКС10 3 . Отъ кристалловъ, выделяющихся изъводиаго раствора 
(см. табл. III, рис. 24), они отличаются рѣзко выраженнымъ призматическимъ габитусомъ. 
Въ растворѣ на 1 гр. K 2 S0 4 осталось 18,55 гр. NaC10 3 . ІІослѣ этого въ теченіе 
16 дней кристаллизація шла безъ измѣненія: выдѣлялись кристаллы NaC10 3 , къ которымъ 
примѣшивались въ ничтожномъ количествѣ выше описанныя призматическія Формы КС10 3 . 
Кристаллы NaC10 3 имѣли тетраэдрическій габитусъ. Подчиненными являлись {110} и {ПО}. 
Другихъ Формъ наблюдаемо не было. 
Всего выпало 6,679 гр. вещества. 
Такимъ образомъ въ растворѣ на 1 гр. K 2 S0 4 осталось 9,00 гр. NaClOg 1 ), что отвѣ- 
чаетъ частичному отношенію 1 : 14,74. 
Послѣ этой стадіи въ кристаллизаціи происходитъ рѣзкое измѣненіе. Чрезъ двое Образовав 
Y „ новаго соеди- 
сутокъ выдѣлилась микро-кристаллическая коротко-волокнистая масса, въ которой изоли- нен і я и вы . 
рованно запутаны мелкіе кристаллы. Характеръ ихъ рѣзко отличается отъ кристалловъ А *с Т е ам 0 въ И ~ 
NaClOg предшествовавшаго періода: они представляютъ комбинацію двухъ тетраэдровъ NaCio 3 окта- 
{111} и {111}, при чемъ грани послѣдней Формы широко развиты, иногда настолько, что габитуса, 
приближаются по габитусу къ октаэдру (см. рис. 2, табл. I). 
Сначала кристаллы были приняты мною за NaC10 3 . Однако, представлялось совер- Химическій 
_ . „ , составь кри 
шенно необычнымъ рѣзкое измѣненіе габитуса кристалловъ безъ всякой, такъ сказать, стадловъ 
предварительной подготовки: въ предшествовавшемъ періодѣ кристаллизаціи граней {111} скаго А габи-" 
не наблюдалось, тогда какъ здѣсь онѣ широко развиты; изчезли грани {100}; грани {110} т У са - 
видны на нѣкоторыхъ кристаллахъ, но развиты весьма слабо. Поэтому былъ провѣренъ 
ихъ химическій составъ, который оказался существенно отличнымъ, именно въ кристаллахъ 
обнаружено большое содержаніе калія. Такъ какъ кристаллы не содержали сѣрной кислоты, 
то очевидно, калій присутствуетъ въ нихъ въ видѣ примѣси (изоморфной?) К1С0 3 . При раз- 
ложеніи (при t° темно-краснаго каленія) кристаллы выдѣлили 43,675°/ 0 кислорода. Отсюда 
можно приблизительно вычислить количества NaC10 3 и КС10 3 . Получилось: 
1) Нѣсколькими миллиграммами кристалликовъ I не оказываетъ сколько нибудь замѣтнаго вліянія на 
КСЮ 3 можно пренебречь, такъ какъ количество ихъ | отношеніе количества K 2 S0 4 и NaC10 3 . 
Зап. Фпз.-Мат. Отд. 3 
